1)14 Siebzehnter Absclinitt. llulzer. (Schluss.) 



M ik roskopisclif'i' Charakter, a) Stammholz. Frühholzgeliisse 

 (Rinj;poren) meist einreihig, 0,05 — 0,08 mm weit, die übriL^fii. nur 0.017 

 bis 0,025 mm weilen, meist in Gruppen, diese vorwiegend radial, quer 

 oder schräg gestellt; alle Gefässe mit einfach durchbrochenen Gliedern, 

 die engeren (gleich den sie begleitenden, auch in der Herbslgrenze vor- 

 handenen Tracheiden) mit Schraubenleistchen. Markstrahlcn meist gross, 

 0,5 bis über 0,8 mm, manclie auch gegen 2,5 mm und selbst darüber hoch, 

 0,03 — 0,13 mm (3 bis 10 Zellen) breit, sehr wenige klein und einschich- 

 tig. Marksti-ahlzellcn 4 — 6 jjl, einzelne an den Händern, sowie die kanten- 

 ständigen auch 11 — 20 |x hoch, derb- bis dickwandig. I)i<kwandigt', 

 Parenchymfasern, durchschnittlich etwa 8 — II a weil, im Winter slärki'- 

 lührend, mit kleinen, schief spaltcnförmigen Tüpfeln als Grundmasse; 

 kein Strang|)arenchym. b) Wurzelholz. Frühholzgefässe auch mehr- 

 reihig, 0,08 — 0,13 nmi weit, die übrigen, 0,017 — 0,05 mm und darüber 

 weit, in ziemlich regellos zerstreuten Grujjpen, auch einzeln. Markstrahlen 

 sehr ansehnlich, meist 0,33 — 1,7 mm hoch und 0,03 — 0,08 mm breit, 

 ihre Zellen 8 — 11 »j., manche auch 1 9 — 30 \i hoch. Parenchymfasern derb- 

 bis dickwandig, bis 14|x weit. Sonst wie Stammholz. — Schniltprä- 

 parate unter Wasser schön citrongelb, dieses nicht färbend. Farbstotl 

 'das Alkaloid Berberin) hauptsächlich nur in den Zellwänden vorhanden, 

 aus diesen durch heissen Alkoliol vollständig ausziehbar. 



Das Stammholz wird in der Drechslerei, wohl auch zu eingelegten 

 Arbeiten, verwendet. Das Wurzelholz dient in beschränktem Maasse 

 2um Gelbfärben. wohl aucli mit zur Ilerslellung des Berberins. 



20) Das Holz des Tiilpenl»aumes. 

 (Yellow Poplar, White wood.) 



Der Tulpenbaum, Lirio(le?t(Iro/t lidipifcnt L. aus dem östlichen 

 Nordamerika, in einer Abart auch in China, wird bei uns als Zierbaum 

 angepflanzt. 



Holz Z'Tsliriilpon- , Hill \\('isslichem oder bräunlichem Sitlint und 

 schnuilzig grünem Kern, unkenntlicIuMi Gefässen, aber deutlichen (feinen) 

 Markstrahlen. Ziemlich grobfaserig, glänzend, weich, leicht fspec. I.ufl- 

 trockengewicht 0,52 — 0,62) und Icichlspaltig. 



.Mikroskopischer Charakici'. Gelasse sehr zahlreich, im älteren 

 Stannnholze den weitaus grösstcn Tlicil der durch mir schmale (Jrenz- 

 zonen gcsondcili'U .Inbresi-ingc ('iiimliniciMl so dass die l-'asern auf 

 schmale, i-egelhis «iriculiile Zwisclii-nstifili-u beschränkt sind , 0,05 bis 

 0,12 nun weil, mit Icilcrförmiger Duichbrechung ihrer Glieder. .\n den 



